This is an open-access article under the CC BY-SA license.
https://doi.org/10.22487/kovalen.2021.v7.i1.15448

## Review:

## Kajian Pustaka Karakterisasi Perekat Polivinil Asetat Berbasis Air dengan Variabel Surfaktan
[Water Base Polyvinyl Acetate Characterization with Surfactant Variable – a Review]
Rony Pasonang Sihombing*, Dieni Nurul Fathiyyah, Nanda Liant Kumara, Agustinus Ngatin

## Politeknik Negeri Bandung/ Teknik Kimia/ D3 Teknik Kimia
Abstract. Polyvinyl  acetate  (PVAc)  is  an  applicative  polymer  used  as  an  adhesive  material  for  one  to  another. These  polymers  can  be  synthesized  through  an  emulsion  polymerization  process.  In  the  industrial  world,  the process  of  making  adhesive  still  involves  environmentally  unfriendly  organic  compounds  containing  xylene, benzene, and toluene. Therefore, water-based adhesive was introduced as an alternative to the PVAc synthesis solution.  The  aim  of  this  literature  review  is  to  identify  the  type  of  surfactants  used  and  analyze  the  PVAc characterization.  This  literature  study  focuses  on  the  characterization  of  water-based  PVAc  with  non-ionic nonylphenol (NP) surfactants including: NP-06, NP-10, NP 10 + 30, NP-30 and NP-40. Another surfactant used in this  literature  study  is  anionic  surfactant  Sodium  Lauryl  Sulfate  (SLS)  in  units  of  Critical  Micelle  Concentration (CMC) including 1 CMC, 3 CMC, 5 CMC, 10 CMC, and 15 CMC. The result is a similarity in phenomena between the two types of surfactants. There is an increase in viscosity and a decrease in the value of the particle size as the surfactant increasing concentration used. However, in terms of the particle size, there is an optimal value where the specific NP surfactant concentration produces specific particle size with grit and at the specific SLS surfactant concentration produces relatively similar particle size.
Keyword: Water based adhesive, polyvinyl acetate, surfactant, adhesive viscosity, adhesive viscosity .
Abstrak. Polivinil asetat (PVAc) merupakan salah satu polimer  aplikatif yang digunakan sebagai bahan perekat material satu dengan lainnya. Polimer ini dapat disintesis melalui proses polimerisasi emulsi. Dalam dunia industri, proses pembuatan perekat masih melibatkan senyawa organik tidak ramah lingkungan yang mengandung bahan xylena, benzena dan toluena. Oleh karenanya, perekat berbasis air diperkenalkan sebagai alternatif solusi sintesis PVAc.  Kajian  pustaka  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  jenis  surfaktan  yang  digunakan  serta  menganalisa karakterisasi dari PVAc yang dihasilkan. Pembuatan kajian pustaka ini menitikberatkan pada karakterisasi PVAc berbasis air dengan surfaktan non-ionik nonylphenol (NP) diantaranya: NP-06, NP-10, NP 10+30, NP-30 dan NP- 40. Surfaktan lain yang digunakan dalam kajian pustaka ini adalah surfaktan anionik Sodium Lauryl Sulfate (SLS) dalam satuan Critical Micelle Concentration (CMC) diantaranya 1 CMC, 3 CMC, 5 CMC, 10 CMC dan 15 CMC. Hasilnya  adalah  adanya  kesamaan  fenomena  antara  kedua  jenis  surfaktan  tersebut.  Terdapat  peningkatan viskositas dan penurunan nilai ukuran partikel dalam bertambahnya konsentrasi surfaktan yang digunakan. Namun jika  ditinjau  dari  ukuran  partikel,  terdapat  nilai  optimal  dimana  pada  konsentrasi  tertentu  surfaktan  NP menghasilkan  nilai  ukuran  partikel  yang  relatif  stabil  dengan  kemungkinan  adanya  grit  dan  pada  konsentrasi tertentu surfaktan SLS menghasilkan nilai ukuran partikel yang besarannya relatif sama.
Kata kunci: Perekat berbasis air, polivinil asetat, surfaktan, viskositas perekat, ukuran partikel perekat.
Diterima:  5 Februari 2021, Disetujui: 24 Maret 2021
Sitasi:   Sihombing,  R.P.,  Fathiyyah,  D.N.,  Kumara,  N.L.,  &  Ngatin,  A.  (2021).  Kajian  Pustaka  Karakterisasi  Perekat  Polivinil  Asetat Berbasis Air dengan Variabel Surfaktan. KOVALEN: Jurnal Riset Kimia , 7(1): 23-29.
https://bestjournal.untad.ac.id/index.php/kovalen
*  Corresponding author E-mail : rony.pasonang.sihombing@polban.ac.id

## Sihombing et al.

## PENDAHULUAN
PVAc
nerupakan jenis polimer termoplastis  yang  jika  dipanaskan  dapat melunak dan jika didinginkan dapat mengeras/ kaku.  Perekat  PVAc  sangat  berkembang  di dunia industri Indonesia. Salah satu
penggunaannya adalah terdapat pada aplikasi furnitur  (Bardak et  al .,  2017).  Namun keterlibatan pelarut organik yang mengandung senyawa  xylene,  toluene  dan  benzene  dalam sintesis perekat dapat membuat masalah baru. Diantaranya  adalah  beberapa  jenis  penyakit yang  berpotensi  terjadi  apabila  terhirup maupun tertelan. Penyakit tersebut antara lain leukimia,  saluran  pernapasan,  bronchitis, kerusakan  lever  atau  gagal  ginjal  (Susilowati, 2011).  Disamping  itu,  polimer  perekat  yang sudah beredar di pasaran masih mengandung formaldehid  sehingga  tidak  ramah  lingkungan (Eskani et al ., 2014).
Metode  yang  sering  digunakan  dalam mensitesis perekat adalah metode polimerisasi emulsi (Petković et al ., 2019; Sudarmaji, 2012).
Beberapa cara dapat dilakukan untuk meningkatkan  karakteristik  PVAc,  diantaranya adalah  dengan  penambahan  nanowollastonite
(Taghiyari et  al .,  2020),  penambahan starch (Gadhave et  al .,  2018),  nanomaterial  asam
sitrat  (Roto et  al .,  2020),  nanofibril  selulosa
(Chaabouni & Boufi, 2017). Polimerisasi emulsi PVAc  berbasis  air  dapat  menjadi  alternatif pembuatan perekat yang lebih ramah lingkungan. Proses ini relatif aman dan mudah karena jumlah ketersediaan air sangat melimpah  dan  mudah  ditemukan.  Secara umum,  polimerisasi  PVAc  merupakan  cairan putih susu dengan kandungan 40-60% polimer padat,  sisanya  adalah  air,  protektif  koloid, surfaktan dan aditif lainnya (Berber, 2013).
Surfaktan dicirikan oleh keberadaan dua gugus  dengan  derajat  polaritas  berbeda  pada unit  molekul  yang  sama  (Azarmi  &  Ashjaran, 2015). Dengan adanya kedua bagian  berbeda tersebut,  surfaktan  memberi  sifat  khusus terhadap  media  yang  berbeda.  Surfaktan memiliki  kemampuan  untuk  menyerap  di berbagai  jenis  permukaan  atau  antarmuka (Olkowska et al .,  2014).  Sifat penting  lain  dari surfaktan adalah kemamppuan senyawa tersebut  dalam  larutan  yang  cenderung  untuk membentuk  misel  (Olkowska et  al .,  2013).
Apabila konsentrasi surfaktan meningkat dalam air,  molekul  surfaktan  membentuk  misel  dan bagian  dalam  hidrofobik,  misel  menciptakan lingkungan  non-polar  (Azarmi  &  Ashjaran, 2015).  Oleh  karenanya,  sifat  spesifik  tersebut membuat  surfaktan  memiliki  fungsi  yang beragam  dalam  memberi  kestabilan  dan diterapkan di berbagai bidang aktivitas manusia.  Berdasarkan  gugus  hidrofiliknya, kelompok surfaktan terdiri dari anionik, kationik, non-ionik dan zwitter ionik. Surfaktan jenis non ionik dan anionik adalah surfaktan yang paling efektif dan banyak digunakan dalam polimerisasi  emulsi  (J,  2009).  Salah  satu contoh  jenis  surfaktan  non-ionik  yang  banyak digunakan adalah nonylphenol (NP) (Sharma et al .,  2018),  sedangkan  jenis  surfaktan  anionik yang  sering  digunakan  adalah Sodium  Lauryl
Sulfate (SLS) (Berber, 2013).
Pada  polimerisasi  emulsi,  viskositas bergantung  pada  banyaknya  polimer  yang terbentuk  dan  jenis  polimer  yang  didapatkan (Helmiyati et  al .,  2010).  Viskositas merupakan salah  satu  karakteristik  polimer  PVAc  dimana hal ini menunjukkan kekentalan dan kemampuan emulsi dalam mengalir.
Kemampuan ini merupakan salah satu karakteristik  yang  penting.  Viskositas  memiliki

## Sihombing et al.
hubungan  yang  erat  dengan  stabilitas  emulsi. Semakin  kental  suatu  emulsi  maka  semakin tinggi  pula  tingkat  stabilitasnya  (Raymundo et al ., 2002).
Kajian pustaka ini menggunakan sistem studi literatur dengan mengacu pada referensi- referensi  penelitian  sejenis  dengan  surfaktan nonylphenol  dan  surfaktan  SLS  sebagai variabelnya.  Jenis  data  studi  literatur  yang sudah  didapat  dianalisis  dengan  metode analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan  fakta-fakta  yang  kemudian disusul dengan analisis.
Dalam pendalaman  kajian  pustaka,
penelitian  sejenis  sebelumnya  dengan  fokus
penggunaan  surfaktan  non-ionik  NP  dan surfaktan  anionik  SLS  terhadap  karakterisasi PVAc  telah  dirangkum  pada  Tabel  1  dimana referensi-referensi tersebut merupakan penelitian-penelitian yang dipublikasikan dalam kurun waktu paling lama 13 tahun terakhir.
Pengaruh
Konsentrasi

## Surfaktan Nonylphenol terhadap Viskositas
NP merupakan salah satu surfaktan non- ionik.  Viskositas  polimer  akan  meningkat dengan penambahan konsentrasi cairan polimer  dan  penambahan  surfaktan  non-ionik rantai  panjang  (Berber et  al .,  2018;  Sarac  &
Yildirim, 2008; Sihombing & Ngatin, 2019).
Tabel 1. Rangkuman penelitian sejenis terkait PVAc dan surfaktan No Metode Ringkasan yang diteliti Artikel 1 Seeding, feeding Pengaruh kecepatan pengadukan, dropping monomer dan inisiator, serta konsentrasi butil akrilat yang ditambahkan terhadap viskositas. (Tunjungsari & Sumarni, 2019) 2 Seeding, feeding Pengaruh variasi surfaktan NP-06 dan NP-10 terhadap viskositas PVAc. (Sihombing & Ngatin, 2019) 3 Seeding, feeding Pengaruh variasi konsentrasi masing-masing surfaktan NP- 06 dan NP-10 terhadap viskositas PVAc. (Sihombing et al ., 2020) 4 Semikontinu Pengaruh surfaktan dan inisiator terhadap sifat lateks. (Berber et al ., 2018) 5 Seeding, feeding Pengaruh variasi konsentrasi SLS dan LDBS dan variasi konsentrasi inisiator APS dan KPS terhadap viskositas dan ukuran partikel. (Sudarmaji, 2012) 6 Semikontinu, batch dan seeding Pengaruh variasi konsentrasi SLS (2 CMC, 5 CMC, 10 CMC dan 20 CMC) dan variasi konsentrasi inisiator APS (1%, 2%, 3%) terhadap ukuran partikel. (Helmiyati et al ., 2010) 7 Semikontinu, batch dan seeding Pengaruh variasi konsentrasi surfaktan SLS (0.5 CMC, 1 CMC, 3 CMC, 5 CMC) dan variasi konsentrasi inisiator APS (0.1%, 0.5%, 1% berat monomer) terhadap viskositas dan ukuran partikel. (Utami, 2008) 8 Semikontinu Pengaruh surfaktan terhadap sifat fisikokimia (konversi, viskositas, berat molekul) (Sarac & Yildirim, 2008) Campuran  NP-10  dan  NP-30  dengan
rasio  (w/w)  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh  konsentrasi  surfaktan  terhadap
viskositas pada penelitian sebelumnya.
Pemberian  campuran  surfaktan  (NP30/NP10;
50/50) dilakukan dengan konsentrasi 0%, 25%

## Sihombing et al.
dan 33%. Hasilnya menjelaskan bahwa produk polimer stabil dan konversi monomer terbanyak pada  konsentrasi  surfaktan  25%.  Grafik  tren pengaruh variasi konsentrasi terhadap viskositas disajikan pada Gambar 1.
Nilai  persen  konversi  yang  tinggi menandakan  tingginya  kandungan  padatan didalam  larutan  sehingga  nilai  viskositas  akan meningkat.  Berdasarkan  Gambar  1,  terlihat bahwa  semakin  besar  konsentrasi  NP  maka nilai  viskositas  yang  dihasilkan  juga  semakin tinggi.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  penelitian pendahulu  dengan  hasil  sebesar  103  Cp,  128 Cp  dan  146Cp  (Berber et  al .,  2018;  Sarac  &
Yildirim,  2008;  Sihombing  &  Ngatin,  2019). Namun pada batas tertentu, ada kemungkinan perubahan  kenaikan  grafik  yang  lebih  curam. Hal ini dikarenakan ada terbentuknya grit pada akhir polimer. Sedangkan grit adalah hal  yang perlu  diminimalkan  sehingga  kondisi  optimum proses tersebut berada di kandungan surfaktan sebanyak 25%.
Gambar 1. Tren pengaruh konsentrasi
surfaktan NP terhadap viskositas
Pada  penelitian  lain,  disebutkan  bahwa surfaktan yang digunakan adalah NP-6, NP-10, NP-10+30 dan NP-40 (Sarac & Yildirim, 2008; Sihombing et  al .,  2020;  Sihombing  &  Ngatin,
2019).  Pada  penelitian  lain,  dengan  variasi panjang rantai surfaktan, didapatkan juga hasil yang sama seperti pada Gambar 1.
Berdasarkan fenomena ini dapat disimpulkan  bahwa  semakin  besar  nomor surfaktan, semakin panjang rantai polimer yang dihasilkan.  Sehingga  semakin  besar  molekul polimer  tersebut  dan  nilai  viskositasnya  dapat meningkat (Syahputra & Suhartini, 2014).
Pengaruh Konsentrasi Surfaktan Nonylphenol terhadap Ukuran Partikel Besarnya konsentrasi surfaktan
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi  besar  kecilnya  ukuran  partikel dari suatu polimer. Semakin besar konsentrasi surfaktan  NP,  maka  ukuran  partikel  yang dihasilkan semakin kecil (Utami, 2008). Hal ini disebabkan karena semakin besar konsentrasi surfaktan, jumlah misel yang terbentuk semakin banyak.  Untuk  mengetahui  tren  pengaruh konsentrasi  surfaktan  NP    terhadap  ukuran partikel,  penelitian  sebelumnya  menggunakan variasi konsentrasi 33%, 25% dan 0% (Berber et al ., 2018). Tren pengaruh tersebut disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Tren pengaruh konsentrasi surfaktan  NP  terhadap  ukuran partikel
Pada penelitian sebelumnya, saat konsentrasi 0%, diperoleh ukuran partikel yang cukup  tinggi  (sebesar  482  nm).  Lalu  pada konsentrasi  25%  ukuran  partikel  menurun hingga  mencapai  221  nm  (Sarac  &  Yildirim, 2008).  Hal  ini  telah  membuktikan  bahwa  teori
v is k os ita s konsentrasi surfaktan NP uk ura n pa rtik e l konsentrasi surfaktan NP

## Sihombing et al.
sebanding  dengan  praktiknya.  Namun  pada konsentrasi  tertentu,  ukuran  partikel  dapat menjadi  tidak  konsisten.  Hal  ini  disebabkan oleh faktor belum sempurnanya reaksi polimerisasi  serta  adanya  monomer sisa  yang tidak  bereaksi  dengan  sempurna  menjadi polimer (Tunjungsari & Sumarni, 2019).
Pengaruh Konsentrasi Surfaktan SLS terhadap Viskositas Polimer
Faktor  yang  mempengaruhi  viskositas ialah suhu, berat molekul, tekanan konsentrasi (Lumbantoruan  &  Yulianti,  2016).  Pada  jenis konsentrasi  SLS,  variasi  konsentrasi  yang digunakan  adalah  unit  CMC.  Tren  hasil penelitian  sebelumnya  dengan  menggunakan surfaktan SLS dapat dilihat pada Gambar 3.
Terdapat fenomena peningkatan viskositas  dengan  bertambahnya  konsentrasi surfaktan  (Gambar  3).  Hal  ini  dikarenakan dengan  bertambahnya  konsentrasi  surfaktan SLS,  ukuran  partikel  semakin  kecil  dan  jarak antar partikel semakin rapat, sehingga menyebabkan viskositas semakin meningkat.
Gambar 3 . Tren pengaruh konsentrasi
surfaktan SLS terhadap viskositas
Pengaruh Konsentrasi Surfaktan SLS terhadap Ukuran Partikel
Viskositas  polimer  emulsi  dipengaruhi oleh ukuran partikel polimer dan jumlah gugus fungsional  yang  berinteraksi  dengan  molekul lain (Joseph, 2019). Pada penelitian
sebelumnya, variasi konsentrasi surfaktan SLS yang  digunakan  adalah  0.5  CMC,  1  CMC,  5 CMC,  10  CMC  dan  20  CMC  dengan menggunakan  teknik  semikontinu  serta  waktu feeding 5 jam (Helmiyati et al ., 2010). Tren hasil penelitian ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar 4 .  Tren
Pengaruh konsentrasi surfaktan  SLS  terhadap  ukuran partikel
Secara  umum,  berdasarkan  Gambar  4 terjadi penurunan ukuran partikel. Ini dikarenakan semakin besar konsentrasi surfaktan  SLS,  semakin  kecil  ukuran  partikel yang dihasilkan. Namun jika dilihat dari tingkat efektifitasnya,  pada  nilai  tertentu,  terdapat kestabilan  ukuran  partikel  yang  dihasilkan. Sehingga  ini  dapat  digunakan  sebagai  titik optimal  penggunaan  besaran  konsentrasi surfaktan SLS.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  studi  literatur,  dapat  diambil kesimpulan bahwa baik penggunaan surfaktan non-ionik (NP) dan anionik (SLS) menghasilkan fenomena  yang  relatif  sama.  Diantaranya adalah  peningkatan  nilai  viskositas  dan penurunan nilai ukuran partikel jika konsentrasinya ditingkatkan. Namun jika ditinjau  dari  penurunan  ukuran  partikel,  ada nilai  optimum  yang  dapat  digunakan  dalam pengembangan untuk penelitian-penelitian sejenis berikutnya.
v is k os ita s konsentrasi surfaktan SLS uk ura n pa rtik e l konsentrasi surfaktan SLS

## Sihombing et al.

## DAFTAR PUSTAKA
Azarmi,  R.,  &  Ashjaran,  A.  (2015).  Type  and application of some common surfactants. Journal  of  Chemical  and  Pharmaceutical Research , 7 (2), 632 –640.
Bardak, T., Tankut, A. N., Tankut, N., Aydemir,
D., & Sozen, E. (2017). The bending and tension strength of furniture joints bonded with  polyvinyl  acetate  nanocomposites.
Maderas:  Ciencia  y  Tecnologia , 19 (1),
51 –62.
Berber,  H.  (2013).  Emulsion  Polymerization: Effects of Polymerization Variables on the Properties  of  Vinyl  Acetate  Based Emulsion  Polymers. Polymer  Science . https://doi.org/10.5772/51498
Berber, H., Tamer, Y., & Yildirim, H. (2018). The effects of feeding ratio on final properties of  vinyl  acetate-based  latexes  via  semi- continuous  emulsion  copolymerization. Colloid  and  Polymer  Science , 296 (1), 211 –221.
Chaabouni,  O.,  &  Boufi,  S.  (2017).  Cellulose nanofibrils/polyvinyl
acetate
nanocomposite  adhesives  with  improved mechanical properties. Carbohydrate
Polymers , 156 , 64 –70.
Eskani,  I.  N.,  Widiastuti,  R.,  &  Lathifah,  N.  N.
(2014).  Karakterisasi  perekat  alami  dari tumbuhan untuk industri kerajinan. Seminar Nasional Teknologi Industri Hijau 2 , May 2017 , 295 –300.
Gadhave, R. V., Mahanwar, P. A., & Gadekar, P.  T.  (2018).  Starch  stabilized  polyvinyl acetate emulsion: Review. Polymers from Renewable Resources , 9 (2), 75 –84.
Helmiyati,  Budianto,  E.,  &  Arinda,  N.  (2010). Polimerisasi Emulsi Etil Akrilat: Pengaruh Konsentrasi  Surfaktan,  Inisiator  Dan Teknik  Polimerisasi  Terhadap  Distribusi Ukuran  Partikel. Makara  Journal  of
Science , 13 (1), 59 –64.
J,  G.  (2009). Colloids  and  Interfaces  with Surfactants  and  Polymers  [Goodwin_J.] (BookFi.org) (second).  a  john  wiley  and sons, Ltd,
Joseph  Baskoro  Sanaji.  (2019). Pengaruh Konsentrasi Tween 80 Sebagai Surfaktan
Terhadap  Karakteristik  Fisik  Sediaan Nanoemulgel Ibuprofen . 6 (2).
Lumbantoruan,  P.,  &  Yulianti,  E.  (2016).
Pengaruh  Suhu  Terhadap  Viskositas Minyak Pelumas (Oli). Jurnal Sainmatika , 13 (2), 26 –34.
Olkowska,  E.,  Ruman,  M.,  Kowalska,  A.,  & Polkowska,  Z.  (2013).  Determination  of surfactants  in  environmental  samples. part  ii.  anionic  compounds. Ecological Chemistry and Engineering S , 20 (2), 331 – 342.
Olkowska,  E.,  Ruman,  M.,  &  Polkowska,  Z. (2014).  Occurrence  of  surface  active agents  in  the  environment. Journal  of Analytical  Methods  in  Chemistry , 2014 . https://doi.org/10.1155/2014/769708
Petković, G., Vukoje, M., Bota, J., & Preprotić,
S.  P.  (2019).  Enhancement  of  polyvinyl acetate (PVAc) adhesion performance by SiO2  and  TiO2  nanoparticles. Coatings ,
9 (11), 1 –17.
https://doi.org/10.3390/coatings9110707
Raymundo,  A.,  Franco,  J.  M.,  Empis,  J.,  & Sousa,  I.  (2002).  Optimization  of  the composition of low-fat oil-in-water emulsions  stabilized  by  white  lupin protein. JAOCS, Journal of the American Oil Chemists’ Society , 79 (8), 783 –790.
Roto, R., Rianjanu, A., Rahmawati, A., Fatyadi, I.  A.,  Yulianto,  N.,  Majid,  N.,  Syamsu,  I., Wasisto,  H.  S.,  &  Triyana,  K.  (2020).
Quartz Crystal Microbalances Functionalized  with  Citric  Acid-Doped Polyvinyl Acetate Nanofibers for
Ammonia  Sensing. ACS  Applied  Nano Materials , 3 (6), 5687 –5697.
https://doi.org/10.1021/acsanm.0c00896
Sarac,  A.,  &  Yildirim,  H.  (2008).  Semi ‐ continuous  emulsion  copolymerization  of vinyl  acetate  and  butyl  acrylate  using  a new  protective  colloid.  Part  1.  Effect  of different emulsifiers. Polymers for
Advanced Technologies , November 2007 , 229 –236. https://doi.org/10.1002/pat
Sharma, M., Chadha, P., & Madhu Sharma, C. (2018). Toxicity of non-ionic surfactant 4- nonylphenol  an  endocrine  disruptor:  A
Sihombing et al.
review. 190  ~  International  Journal  of Fisheries and Aquatic Studies , 6 (2), 190 – 197. www.fisheriesjournal.com
Sihombing,  R.  P.,  &  Ngatin,  A.  (2019). Modifikasi Homopolimer Poli (Vinil Asetat) dengan Variabel Hidrofobisitas Emulsifier untuk  Aplikasi  Perkayuan. Fluida , 12 (2),
72 –77. https://doi.org/10.35313/fluida.v12i2.1620
Sihombing,  R.  P.,  Sudarman,  R.,  &  Ngatin,  A.
(2020).  Pengaruh  Konsentrasi  Surfaktan
Non-Ionik  Terhadap  Viskositas  Perekat Polivinil  Asetat  Berbasis  Air. KOVALEN: Jurnal Riset Kimia , 6 (3), 165 –170.
Sudarmaji. (2012). Mempelajari pengaruh jenis inisiator,  jenis  surfaktan  dan  waktu feeding monomer terhadap kinerja pressure sensitive adhesive berbasis air .
Susilowati,  B.  (2011). Resiko  Kesehtan Terhadap Pajanan Benzene Pada
Pekerja  Industri  Sepatu  Kulit  di  PIK Pulogadung Tahun 2011 .
Syahputra,  A.  .,  &  Suhartini,  M.  (2014).
Peningkatan Stabilitas
Viskositas
Pelmuas  Hidrolik  dari  Kopolimer  Lateks Kar et  al am-Stirena. Jurnal  Ilmu-Ilmu Hayati Dan Fisik , 15 (1), 60 –64.
Taghiyari, H. R., Esmailpour, A., Adamopoulos,
S.,  Zereshki,  K.,  &  Hosseinpourpia,  R.
(2020).  Shear  strength  of  heat-treated solid wood bonded with polyvinyl-acetate reinforced  by  nanowollastonite. Wood Research , 65 (2), 183 –194.
Tunjungsari,  F.,  &  Sumarni,  W.  (2019). Indonesian  Journal  of  Chemical  Science Karakteristik  Adhesive  Polymer  Polivinil Asetat  Termodifikasi  Butil  Akrilat  untuk Aplikasi  Transfer  Metalize. Idonesian Journal of Chemical Science , 8 (2).
Utami,  R.  T.  (2008).  Pengaruh  Konsentrasi Surfaktan  Sodium  Lauryl  Sulfate  (Sls),
Inisiator Ammonium Peroxodisulfate
(Aps)  Dan  Teknik  Polimerisasi  Terhadap Ukuran  Dan  Distribusi  Ukuran  Partikel Pada  Homopolimerisasi  Butil  Akrilat. Journal  of  Chemical  Information  and Modeling , 53 (9), 1689 –1699.